Studie o výrobě minia: 5 



pařátu o téže hodnotě po době 1 hodiny jako s technickým kyslič- 

 níkem po době 15 hodin. 



v době 



Nalezeno 



při techn. 



PbO 



Při „nitritovém klejtu" 





při 460° 





a 



teplotě 500° 



— min. 



— 





5,9 



proc. Pb 3 0^ 



15 „ 



— 





15,56 



» » 



30 „ 



— 





22,44 



n » 



60 „ 



— 





47,12 



)) !1 



120 „ 



— 





71,60 



n n 



180 „ 



7,58 





84,52 



n v 



900 „ 



52,36 







— 



Zdá se tedy, že vyšší teplota nežli optimalná jest pro rychlost 

 tvorby minia výhodná. 



Ze pro výrobu samu jest dáti přednost „nitritovému kejtu" oproti 

 technickému kysličníku dokazují nejlépe následující pokusy. *) 



Po tříhodinném žíhání ve vzduchu resultovaly preparáty 



pn 





z techn. PbO 



„z uitritového klejtu" 



300° 



— 



23,4 



proc. Pb 3 4 



400" 



5,9% Pb 3 4 



30,9 



11 5) 



440° 



— 



50,8 



)) » 



460 n 



— 



74,0 



» » 



490° 



11,22% Pb 3 4 





— 



500° 



— 



46,52 



» » 



530° 



— 









550° 



5,2% Pb 3 4 









570° 



0,2% „ 



0,2 



)! 11 



Velké důležitosti pro práci jak theoretickou tak praktickou byla 

 okolnost by materiál zkoušený byl stejnorodý, stejné provenience, 

 nebot pak byla čísla srovnatelná. U všech preparátu ať jsou jakého- 

 koliv původu, jsou-li chem. čistým kysličníkem olovnatým anebo alespoň 

 techn. čistým dojde se k určitému rovnovážnému stavu, doba však 

 za kterou se tak stane velice se různí. Poučí nás o tom následující 

 tabulka. Preparáty byly získány za stejných okolností, pouze prove- 

 nience materiálu byla různá. 



*) Vliv ten není zaviněn přítomností nitritů a nitrátů, jak v druhé části 

 práce nalezeno. 



